dl-2 HECTOR PKCHErX — CONTRIBUTION A l.ÉTUDE DES ALLIAGES DE LALUMINllM 



adoptés sont-ils ceux qur nous a fournis en pyro- 

 mètre. 



M. H. Gautier, en 1901. a délerniinr les points 

 de fusion des alliages de l'aluminium avec le 

 zinc, l'élain, l'antimoine; M. 0. Boudouard, en 

 1901, a détermina les points de fusion de quelques 

 alliages de magnésium-aluminium. Ceux des allia- 

 ges du plomb et du bismuth avec l'aluminium l'ont 

 été e.xclusivement par nous. 



Pour les alliages de l'étain et du zinc, le point de 

 fusion est intermédiaire entre ceux des métaux 

 composants. Pour les alliages du plomb, du bis- 

 muth, de l'antimoine, le point de fusion est plus 

 élevé que celui du moins fusible des deux métaux, 

 et d'autant plus qu'il y a plus du métal le plus 

 fusible; — pour ceux du magnésium, les points de 

 fusion, sont moins élevés que ceux du magnésium 

 et de l'aluminium. 



POINTS DE FUSION 



ALLIA. ;ks en dejïrés 



Zri^M 410 



Zn^Al 4«S 



ZiiAl 480 



Zii.M* 530 



ZhAI* :m 



ZiiAI» :i80 



ZuAI' .WO 



ZiiAI'"' 600 



ZiiAi'- eio 



Sri-'Al 420 



Sir'AI 480 



Sn'AI 330 



SnAI' 570 



PIiAl (à92o;„ ,iAI) fito 



PliAI (à l»'f W„ (l'Ai.. . ■ 6;;2 



PliA! (il 911 "/o ilAl) 63:i 



lîiAt(à7;i ■■/„ il'Al) 71!) 



BiAl (à S.'i "/o il'An 674 



BiAI (a.SS °/o (l'Ai) 664 



liiAI (à9t »/„ (lAl; ' . . 650 



81iAI"i 740 



HbAP= 72.J 



SbAI^" ; 720 



HliAI" 710 



MgAl (à 66 "/„ ilAl) 420 



iMgAl (à6.S »/„ (lAI) 410 



M^Al (à 73 »/„ (|-Al; 438 



MsAI (à 77 "/o il'AI) 480 



iM^AI (à s;; »/o tfAl S65 



Aiiniiiiiiiiiii 630 



IV. — Hr^SISIIVlTlis KT TnERMO-ÉLECTRICITli. 



.il, — Résistivités. 



La lésistivité résistance spécifique rapportée 

 à 1 centimètre de longueur et 1 centimètre carré 

 de section droite) des baguettes d'alliages a été 

 évaluée au /joni de]]'. Thomson (lord Kelvin), étant 

 donnée la très faible résistance de ces baguettes 

 (inférieure à 1 ,'1 .000 d'ohm). Nous avons mesuré 

 ainsi les résistances de chacune de nos baguettes à 

 deux températures bien repérées, et nous en avons 



déduit ensTiite, par le calcul, la résistivité p» à 0", et 

 le coefficient de température a un seul suffit pour - 

 les alliages I, tous deux étant exprimés en microbms- 

 centimètres: chaque résultat a été évalué à moins ^ 

 de 1/10 près. Les résultats obtenus sont consignés 

 dans le tableau I ci-après, et donnent lieu aux 

 remarques suivantes : 



1° La résistivité est intermédiaire entre celles des 

 métaux composants, dans les alliages du plomb, ■ 

 du bismuth, de l'anlimoine : elle est plus rappro- 

 chée de celle de l'aluminium 'p.-, = 3 microhms 2 

 dans les deux premières séries, et de celle de l'an- 

 limoine, dans la Iroisièmesérie ; — les résistivités 

 du plomb, du bismuth, de l'antimoine sont très 

 éloignées de celle de l'aluminium: 



2° Elle est supérieure à celle du métal le plus ré- 

 sistant dans les étain-aluminium, zinc-aluminium 

 (sauf le dernier alliage de cette série) et magnésium- 

 aluminium. 11 est à noter que les résistivités : du 

 zinc (8 microhms 10), de l'étain (14 microhms, du 

 magnésium {o microhms) sont plus rapprochées de 

 celle de l'aluminium ; 



3° Le coefficient de température — sauf pour les 

 alliages à résistivité intermédiaire — est d'autant 

 plus faible que la résistivité estplus e'/evée (alliages 

 du magnésium et de l'antim-oine), ou qu'elle est 

 moins élevée, au contraire (alliages de l'étainj. 

 (Conclusions analogues à celles de Mathiessen et 

 Dewar et Flemming sur les alliages) ; 



4,° Des recuits successifs augmentent la résisti- 

 vité des alliages du plomb et de l'étain (ces der- 

 niers se modifient profondément, et deviennent 

 cassants); ils ne la modifient pas sensiblement 

 dans les alliages du magnésium, de l'antimoine et 

 du zinc ; 



o' Le grand écart entre certaines résistivités, dans 

 une même série, est l'indice d'une faible homogé- 

 néité pour l'alliage très résistant (cas de : SbAF" 

 et des magnésium-aluminium à 66°/„; et à 68 "o 

 d'aluminium I ; 



6° Les résistivités des alliages de zinc passent 

 par un minimum, puis par un maximum, un nou- 

 veau minimum, un second maximum, et décrois- 

 sent ensuite d'une façon continue. Résultats ana- 

 logues à ceux qui donnent les alliages de l'alumi- 

 nium avec le cuivre.) Les autres alliages se com- 

 portent de façon analogue, mais avec des écarts 

 plus. grands (sauf ceux de l'étain et du bismuth). 



g 2. — Thermo-électricité. 



Chaque baguette d'alliage formait, avec un fil 

 de cuivre pur, un couple thermo-électrique, relié à 

 un galvanomètre deW.Thonison gradué en micro- 

 volts. La soudure chaude était portée à des tempé- 

 ratures croissant jusqu'à 380" (huile de lin bouil- 

 lante). Nous donnons, dans le tableau suivant, et à 



